304 



A mas de no alcanzar las argamasas de este producto en 

 el agua un grado de cohesion satisfactorio, apenas superior 

 a una cal medianamente hidraulica hidratada, ofrecieron ellas 

 ademas otros defectos varies. Las argamasas con 3 partes 

 de arena, despues de lOOdiasde inmersion, disminuveron, 

 por ejemplo su volumen, al secarse al aire, en uu 5 °/ , cuya 

 contraction en las masas compactas no puedc realizarse sin 

 rajamiento, aunque en. las piezas peqneiias de ensayo no se 



nota esto. 



Los resultados de los ensayos de resistencia fueron los 



siguientes : 



a) Cemento fresco de 1 mes, conservado en un frasco 

 cerrado hermeticamente. Mezcla I ; 3 ? sumergida en el agua 

 inmediatamente despues de la fraguacion. Pasta pura con 

 senales de reventamiento inmediato. 



Hesiskcncia d la compresion por centimelro cuadrado; 



Kndurecido en el agua Dos mes<*s en el aguay el resto del tiempo a] aire 



:S rncses 



5 meses 





Hiimedo 



9.1 



Seco 



28.5 



Hiimedo 



25.8 



Seco 



39.2 



b) Cemento rejoosado (10 meses) y aventado. Mezcla 1:3, 

 I dia al aire y el resto del tiempo en el agua. 



liesislencia a la compresion por centimelro cuadrado, en estado 



hiimedo; 



7 dias 



Cemento Analisis 14 no snlfatado 



» 



» 



» enyesado(l-5°/o^ . . . 



1 mes 



— 16.1 



15.0 20.2 



1 ano 



32 . 4 



Resulta por consiguiente que el grado de cohesion de las 

 mezclas de esta composicionj de un cpeficiente bastante infe- 





